E. CANDLOT — INDUSTRIE DES CHAUX HYDRAULIQUES ET DES CIMENTS EN FRANCE 301 



La prise propremenl dite est produite par l'hy- 

 dratation rapide de l'aluminate de chaux ; les 

 ciments à prise prompte, riches en aluminate, 

 doivent à ce sel leurs propriétés spéciales. Le sili- 

 cate de chaux se combine plus lentement avec 

 l'eau; c'est à la cristallisation du silicate mono- 

 calcique que l'on peut attribuer surtout le durcis- 

 sement lent et progressif des mortiers. Le rôle de 

 l'aluminate de chaux est nul dans les chaux hy- 

 drauliques, puisque, s'il existe, il est détruit par 

 l'extinction '. 



favorables pour produire une masse de plus en 

 plus dure et résistante. 



La prise des mortiers est souvent accompagnée 

 de réactions plus complexes que celles dont nous 

 venons de donner un aperçu très sommaire : le 

 sulfate de chaux, les sels contenus dans l'eau de 

 gâchage, les matières qui se trouvent mélangées 

 aux agglomérants, soit accidentellement, soit par 

 suite de défauts de fabrication, peuvent intervenir ; 

 tantôt ils modifient simplement la prise et ils 

 peuvent avoir une influence utile, et concourir 



TABLEAL' II. — Composition chimique des principaux ciments artificiels et naturels 



DESIi^NATION IiES CIMENTS 



Boulogne 



Frangey (Quillot firresi 

 Vital 



Ciineuls iia/iirelt: 



Porte \ Prompt 



de France } Portland naturel. 



ir ( Prompt. 



\oreppe ^ ponland naturel. 



Valbonnais. très lent. 



,- i Uriage, demi-leiil 



^ "^'^^ ( Grande-Chartreuse, loiit. 



., ■,, ( Valentine 



Marseille. ^ i-^q^^fort 



C'nnenls de grappier 



Mrieu-le-Grand (Jurron et C'") 



Pavin de Lafarge. Le Teil 



Scilley 



Saint-Bernard 



Ciments de laitier 



Donjeux . 

 Saulnes. . 



22.20 

 2). 61 

 22.3a 



20.. lO 

 23.40 

 23.85 

 21.30 

 20. 2o 

 24.25 

 22.95 

 25.30 

 i8.03 

 23.35 

 29.10 

 28.05 



26.35 

 28.20 

 22.30 

 23.35 



7.00 

 1.33 

 7.93 



8.40 

 12.90 



9.75 



9.50 

 11.90 

 13.80 

 11.35 

 11.90 

 10.20 



9.30 

 12.30 

 11.03 



7.35 

 1.70 

 9.95 

 10.10 



13.95 

 13.93 



2.50 

 3.17 



3.73 



3.70 

 3.30 

 5.00 

 4.C0 

 4.33 

 4.35 

 3.85 

 4.40 

 5.10 

 4.25 



3.50 

 1.30 

 3.15 



3.20 



1.10 

 3.30 



64.62 

 63.70 

 61.25 



32.80 

 60.80 

 33.70 

 32.43 



31.40 

 31.10 



1.04 

 1.22 

 1.90 



0,93 

 1.05 

 1.00 

 4.00 

 4.13 

 0.75 

 1.30 

 0.30 

 1.95 

 3.15 

 1.70 

 1.40 



1.00 

 O.SO 



1.93 

 1.33 



100.06 

 100.00 

 100.00 



100.00 

 100.00 

 100.00 

 100.00 

 lOO.OO 

 100.00 

 100.00 

 100.00 

 100.00 

 100.00 

 lOO.CO 

 100.00 



lllO.OO 

 100.0(1 

 100.00 

 100.00 



100.00 

 100.00 



Il ne suflisait pas de faire connaître les combi- 

 naisons des éléments constitutifs des ciments et 

 des chaux pour donner une explication complète et 

 satisfaisante de la solidillcalion des gangues hydrau- 

 liques: il fallait faire voir le mécanisme même des 

 cristallisations des sels formés en présence de 

 l'eau. M. H. Le Chateliery est parvenu très heureu- 

 sement en démontrant que la prise et le durcis- 

 sement sont dus à des phénomènes de sursatura- 

 lion; c'est en se déposant de solutions sursaturées 

 que l'aluminate et le silicate de chaux peuvent 

 cristalliser en longues aiguilles qui s'enchevêtrent 

 et se trouvent ainsi dans les conditions les plus 



' L'aluminate de chaux parait cependant avoir une action 

 assez sensible dans certaines chaux qui renferment 5 à 6 % 

 d'alumine; à indice d'hydraulicité égal, ces chaux prennent 

 beaucoup plus vite que les chaux siliceuses. L'aluminate de 

 chaux peut, d'ailleurs, subsister après l'extinction ou liienétre, 

 pour ainsi dire, régénéré par la chaleur souvent considérable 

 maintenue dans les tas d'eflusement. 



même ;i la résistance; tanliH leur rôle est nuisible 

 et il est quelquefoisassezimportantpourdéterminer 

 la destruction des mortiers. Il en est de même des 

 conditions dans lesquelles se trouvent conservées 

 les gangues; l'étude des actions physiques et chi- 

 miques auxquelles elles sont soumises et des 

 transformations qu'elles subissent offre un champ 

 de recherches très étendu et présente un intérêt de 

 premier ordre. 



La fabrication des chaux et des ciments est basée 

 sur la composition chimique et la constitution 

 physique des matières qu'elle met en œuvre. La 

 proportion relative des éléments qui composent 

 ces matières a une importance capitale; c'est ainsi 

 que Vicat avait été amené à classer les chaux d'après 

 leur indice d'hydraulicité, c'est-à-dire d'après le 

 rapport de la silice, de l'alumine et de l'oxyde de 

 fer d'une part, à la chaux d'autre part. D'après 

 cette classification, les chaux faiblement hydrau- 



